( '2/(9 ) 



pèche sans doute la production des hydrocarbures liquides que l'on ob- 

 tient à froid par l'action des acides. 



M Ce résultat négatif m'a conduit à essayer l'action de l'eau sur des 

 alliages carbures plus riches en manganèse que le Spiegel-EUen et d'une 

 oxydation plus facile. J'ai employé d'abord un produit que l'on fabrique 

 industriellement depuis plusieurs années à l'usine de Terre-Noire, sous le 

 nom de fenoinanganèse. C'est un alliage carburé dont la composition a 

 varié; le premier échantillon que j'ai eu à ma disj)osition contenait, pour 

 loo parties : 



Fer 56,5 



Manganèse . 38,2 



Silicium o,2 



Carbone combiné 5,o 



» L'acide sulfnrique étendu d'eau donne avec cet alliage une quantité 

 énorme des hydrocarbures forméniques et éthyléniques; mais l'eau bouil- 

 lante pure ne l'attaque pas : il faut opérer à plus de 3oo degrés pour ob- 

 tenir un commencement d'action. 



» Une espèce de fonte de manganèse obtenue en chauffant à une très- 

 haute tenipératiu-e au fourneau à vent, dans un creuset en graphite, un 

 mélange intime de bioxyde de manganèse naturel et de charbon, a réalisé 

 mon attente et mes prévisions sur la pos!<ibilité de produire les hydrocar- 

 bures forméniques, et probablement tous les hydrocarbures existant dans 

 l'huile de pétrole, par l'action de l'eau pure sur un alliage carburé métal- 

 lique. 



» La fonte de manganèse dont il s'agit contenait pour loo parties: 



Manganèse 85 ,4 



Fer 5,7 



Carbone combiné 3,5 



Carbone graphiteux 4)" 



Silicium 1,1 



Cuivre traces. 



» Cette fonte, réduite à l'état de fragments peu volumineux, décom- 

 pose facilement l'eau, avec dégagement d'hydrogène et production de 

 gouttelettes huileuses que l'on peut condenser et recueillir. On constate, 

 en outre, que le gaz formé brûle avec une flamme blanche éclairante, 

 preuve évidente de la présence dans ce gaz d'une matière hydrocarbonée 

 volatile. 



1G2.. 



